MILLOT. — FABRICATION Dl PHOSPHATE BICALCIQUE i>75 



Le phosphate bicalcique se précipite en cristaux prismatiques que l'on 

 peut égoutter à la turbine. Les eaux sont précipitées entièrement par 

 un lait de chaux; on laisse déposer le précipité gélatineux de phosphate 

 tricalcique, et on jette la liqueur surnageante qui ne contient que du 

 chlorure de calcium. 



Le phosphate tricalcique est alors introduit dans une nouvelle quan 

 tité de liqueur acide à la place de lait de chaux : si la quantité de chaux 

 est exactement celle qui a été indiquée plus haut, on obtient le phos- 

 phate bicalcique cristallisé, qui, après séchage, renferme 40 à 42 0/0 

 d'acide phosphorique anhydre. 



Si, au lieu d'employer des os ou des phosphates naturels ne renfer- 

 mant pas de sesquioxydes , comme certaines apatites, on veut se servir 

 de coprolithes ou de phosphorites , les liqueurs renferment alors, outre 

 les produits indiqués plus haut, du sesquioxyde de fer et de l'alumine. 

 En suivant la méthode indiquée ci-dessus le phosphate bicalcique 

 obtenu est mélangé de sous-phosphates de fer et d'alumine, qui sont 

 gélatineux et empêchent la liltration et le séchage du produit, en 

 retenant du chlorure de calcium. 



On peut avec certains phosphates naturels remédier à cet inconvénient; 

 en les attaquant avec des acides faibles , on ne dissout que peu de ses- 

 quioxydes. Dans la plupart des cas, même en opérant ainsi, la proportion 

 du sesquioxyde attaqué est très-considérable. On peut alors modifier le 

 procédé ainsi qu'il suit : 



Lorsque l'on ajoute goutte à goutte du lait de chaux ou du phosphate 

 tricalcique à la solution acide de phosphate, avant qu'il se précipite 

 du phosphate bicalcique, tout le fer et l'alumine sont précipités à l'état 

 de phosphates de la formule PO% Fe 2 3 , 4HO, PO 3 APO 3 , 2HO; ces 

 phosphates sont blancs, on peut les séparer par le filtre, et précipiter 

 ensuite la liqueur épurée pour obtenir le phosphate bicalcique. Mal- 

 heureusement ces deux phosphates sont un peu gélatineux et leur lil- 

 tration est difficile. 



Il vaut mieux chauffer la liqueur à 100 degrés et opérer comme 

 ci-dessus ; dans ce cas> on obtient les phosphates 3P0 5 , 2Fe 2 3 , 8HO et 

 3PO G , 2A1 2 3 , 8HOj qui tous deux sont blancs et cristallins, et 

 se filtrent facilement ; mais la filtration doit être faite à chaud, à l'aide 

 d'un filtre-presse par exemple, car ils se redissolvent à froid. 



Ces phosphates sont entièrement solubles dans le citrate d'ammoniaque 

 et l'oxalate d'ammoniaque ; comme le phosphate bicalcique, ils ont la 

 même valeur commerciale et doivent donner des résultats agricoles 

 analogues. 



